136 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XX. Nr. 9 



Oberdeutschen 1st das Wort oft zu Holler, Holder 

 verkiirzt. Die Bezeichnung Flieder ist urspriing- 

 lich eine niederdeutsche. Ellhorn und Alhorn 



sowie Kelke, Keilke sind ebenfalls niederdeutsch. 

 Thiiringisch sind Zwebchen, Zwobbeken, Ziwecken, 

 sachsisch Schibicke. 



Einzelberichte. 



TJntersuclmiigeii von Metallen mittels 

 Routgenstrahlen. 



Hieriiber berichten S. Nishikawa und 

 G. Asahara in ,,The Physical Review" (Americ. 

 Phys. Soc.) Band XV, S. 3845 (Januar 1920). - 

 Laflt man ein enges Biindel inhomogener (weifier) 

 Rontgenstrahlen durch ein dtinnes Metallblech 

 gehen, so erhalt man photographisch ein Rontgeno- 

 gramm, das aufier von der allgemeinen kristal- 

 linischen Beschaffenheit des betr. Metalls abhangig 

 ist besonders auch von der Vorgeschichte des 

 untersuchten Stiickes, d. h. z. B. von mechanischer 

 Bearbeitung oder von verschiedenartiger Bean- 

 spruchung durch Warme usw. Die Verfasser 

 haben in dieser Hinsicht die Wirkung des Walzens 

 mit nachfolgendem Gliihen bei verschiedenen 

 Metallen untersucht iind glauben, daS derartige 

 Studien zu wichtigen Schliissen fiir die Metallurgie 

 fiihren werden. Gepriift wurden Al, Cd, Cu, Pb, 

 Ag, Th, Sn, Zn und verschiedene Arten von 

 Messing. Die Metalle wurden in jedem Falle zu 

 Stiicken von 30X30X4 mm geschnitten; diese 

 Flatten wurden dann bis zu einer Dicke von 

 0,1 0,18 mm (bei Al bis 0,54 mm) ausgewalzt. 

 Die Photogramme wurden durch heterogenes 

 Rontgenlicht von einer Coolidge-Rohre bei 60000 

 Volt Maximalspannung erhalten. Abstand von 

 photographischer Platte und Objekt betrug 5 cm, 

 der Durchmesser des Strahlenbiindels war 3 mm. 

 Expositionszeit I Stunde bei einer Stromstarke 

 von 5 Milliampere. Insgesamt wurden iiber 100 

 Photogramme aufgenommen. 



Gewalztes Aluminium, Cadmium, Kupfer, 

 Zink und Messing lieferte schlecht ausgebildete, 

 verwaschene Rbntgenogramme, aber alle sym- 

 metrisch in bezug auf die Walzrichtung 

 und in jedem Falle charakteristisch fiir das be- 

 treffende Metall. S i 1 b e r und Z i n n gaben 

 ebenfalls schlecht ausgebildete verwaschene Laue- 

 Diagramme, aber diese gingen wahrend der 

 folgenden 2 oder 3 Wochen allmahlich bei Wieder- 

 holung der Aufnahme in deutliche Punktdiagramme 

 iiber, wie sie bei den anderen Metallen nur nach 

 langerem Gliihen erhalten werden. Fiir diese 

 beiden Metalle tritt also das Kristallwachstum, 

 das fiir den gegliihten Zustand charakteristisch 

 ist, bereits bei Zimmertemperatur ein. Selbst bei 

 -j-5 dauert hier noch die Erholung der kristalli- 

 nischen Struktur von der kristalldeformierenden 

 Beanspruchung durch das Walzen in gleicher 

 Weise an, wenn auch weniger schnell. Blei 

 und Thallium ergaben unregelmafiig verteilte 

 Flecke, die keinerlei Symmetric in bezug auf die 



Walzrichtung erkennen liefien. Fiir diese Metalle 

 ist also entweder die kristallinischen Struktur 

 durch das Walzen iiberhaupt nicht gestort worden, 

 oder die Wiederherstellung der urspriinglichen 

 Struktur ist aufierordentlich schnell schon bei 

 gewohnlicher Temperatur erfolgt. Beim Thallium 

 war indessen das Rontgenogramm nicht identisch 

 mit dem durch Gliihen erhaltenen. 



Die Wirkung des Gliihens nach dem Walzen 

 wurde mit Hilfe eines besonderen Ofens beobachtet, 

 der die Herstellung der Rontgenogramme ermog- 

 lichte, wahrend die Metallbleche bei jeder ge- 

 wiinschten Temperatur bis zu 800 gehalten wurden. 

 Die verschiedenen Metalle unterscheiden sich hin- 

 sichtlich ihres Verhaltens beim Gliihen ganz be- 

 trachtlich. Bei Silber und Zinn geniigen z. B. 

 30 Minuten langes Erwarmen auf 80, um die 

 Wirkungen des Walzens zum Verschwinden zu 

 bringen, wahrend beim Kupfer zweistiindiges 

 Erwarmen auf 8oo u hierzu noch nicht geniigt. 

 In beigegebenen Photogrammen werden die ver- 

 schiedenenWirkungen des Erhitzens fiir C a d m i u m 

 bei 100, 150, 200 und 250 gezeigt. Die Ver- 

 fasser glauben auf Grund ihrer Ergebnisse sagen 

 zu konnen, dafi diese Methode sich zur Unter- 

 suchung der Wirkung aller Arten von mechanischer 

 wie thermischer Behandlung von Metallen besonders 

 eignen wird. 



Obrigens hatten sich auch auf Grund der ver- 

 schiedenen Rontgenogramme die Umwandlungs- 

 punkte von Thallium und Zinn bestimmen 

 lassen. Wenn man namlich die in oben geschil- 

 derter Weise erzeugten Rontgenogramme von 

 erhitztem Thallium fiir eine Reihe von steigenden 

 Temperaturen herstellt, so ergibt sich, dafi nach 

 Uberschreitung des Umwandlungspunktes das Dia- 

 gramm plotzlich in das eines einfachen Kristalles 

 iibergeht. Beim Abkiihlen des Metalles kehrt sich 

 der Wechsel um. Unter Beriicksichtigung der 

 Verzogerungserscheinungen ergab sich hierdurch 

 als Umwandlungspunkt ca. 227, in guter Uber- 

 einstimmung mit Bestimmungen nach anderen 

 Methoden. Auch Zinn wurde in dieser Weise 

 nachgepruft und zwar besonders in der Nach- 

 barschaft von 160, es wurde jedoch keinerlei 

 Veranderung des Rontgenogramms beobachtet. 



Spbg. 



Untersuchungen iiber Osmose. 



Zu einer neuen Methode der Bestimmung von 

 Molekulargewicht und Dissoziationsgrad , die wie 

 die bekannte de Vriessche Methode der plas- 

 molytischen Grenzkonzentration auf pflanzen- 



